On ne peut trop recommander, pendant et surtout à la fin de l'opération, de faire écouler les scories qui se forment, afin d'éviter une rephosphoration par les dernières additions, et quand, .grâce à toutes ces précautions, on a une éprouvette dans de bonnes conditions, on procède ̃comme pour le Martin acide aux additions de spiegel, ferromanganèse, ferrosilicium, etc., suivant la dureté du métal que l'on désire.
Ces additions peuvent se faire soit dans le four même, soit dans la poche lorsqu'il s'agit d'une petite quantité de ferromanganèse. Un excellent moyen préconisé par quelques usines consiste à refondre les additions au cubilot, comme pour le Bessemer et le Thomas, couler ces additions dans la poche et verser au-dessus le métal sortant du four; le brassage énergique qui se produit ainsi dans la poche est une excellente condition au point de vue de l'homogénéité du métal on ne coule naturellement dans les lingotières que lorsque la réaction dans la poche est bien terminée. Nous citerons simplement quelques exemples de marche au four Martin basique avec fontes et riblons.
A Hoerde, on consomme sur sole basique en moyenne 25 0/0 de fonte hématite, 75 0/0 de bons scraps.
La fonte contient 2 0/0 de manganèse, 2 0/0 de silicium, 3,50 0/0 de carbone et 0,100 de phosphore et les scraps proviennent de l'usine même, chutes de métal Thomas, ferrailles, etc. Comme on le voit, on a affaire à des matières pures et on ne peut pas dire que l'on fait de la déphosphoration proprement dite. Le produit obtenu est extrêmement pur et ne renferme que 0,020 de phosphore.
